2)

dopo la voce corrispondente al copolimero di metacrilato basico (E 1205) sono inserite le seguenti voci per l’E 1206 e l’E 1207: «E 1206 COPOLIMERO DI METACRILATO NEUTRO Sinonimi Polimero di etilacrilato-metilmetacrilato; polimero di etilacrilato, metilmetacrilato; etilacrilato, polimero con metilmetacrilato; polimero di metilmetacrilato, etilacrilato; metilmetacrilato, polimero con etilacrilato Definizione Il copolimero di metacrilato neutro è un copolimero completamente polimerizzato del metilmetacrilato e dell’etilacrilato. È prodotto mediante processo di polimerizzazione di emulsioni. Si prepara mediante polimerizzazione indotta da ossidoriduzione dei monomeri di etilacrilato o di metilmetacrilato, utilizzando un sistema di avvio dell’ossidoriduzione in presenza di un donatore di radicali liberi, stabilizzato con polietilenglicole monostearil etere e acido vinilico/idrossido di sodio. I monomeri residui sono eliminati mediante distillazione in corrente di vapore. Numero CAS 9010-88-2 Denominazione chimica Poli(etilacrilato-co-metilmetacrilato) 2:1 Formula chimica Poli[(CH2:CHCO2CH2CH3)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)] Peso molecolare medio Circa 600 000 g/mol Tenore/residuo all’evaporazione 28,5-31,5 % 1 g della dispersione viene essiccato in stufa per 3 ore a 110 °C Descrizione Dispersione bianco-latte (forma commerciale: una dispersione al 30 % della sostanza secca in acqua) a bassa viscosità con debole odore caratteristico Identificazione Spettroscopia di assorbimento infrarosso Caratteristica del composto Viscosità Max. 50 mPa.s, 30 rpm/20 °C (viscosimetro Brookfield) pH 5,5–8,6 Densità relativa (a 20 °C) 1,037-1,047 Solubilità La dispersione è miscibile con acqua in qualsiasi proporzione. Il polimero e la dispersione sono liberamente solubili in acetone, etanolo e alcool isopropilico. Non solubili se miscelati con idrossido di sodio 1 N in un rapporto di 1:2 Purezza Ceneri solfatate Non più dello 0,4 % nella dispersione Monomeri residui Monomeri totali (somma di metilmetacrilato e di etilacrilato): non più di 100 mg/kg nella dispersione Emulsionante residuo Polietilenglicole monostearil etere (macrogol stearil etere 20) non superiore allo 0,7 % nella dispersione Residui di solventi Etanolo non più dello 0,5 % nella dispersione Metanolo non più dello 0,1 % nella dispersione Arsenico Non più di 0,3 mg/kg nella dispersione Piombo Non più di 0,9 mg/kg nella dispersione Mercurio Non più di 0,03 mg/kg nella dispersione Cadmio Non più di 0,3 mg/kg nella dispersione E 1207 COPOLIMERO DI METACRILATO ANIONICO Sinonimi Polimero di metilacrilato, di metilmetacrilato e di acido metacrilico; acido metacrilico, polimero con metilacrilato e metilmetacrilato Definizione Il copolimero di metacrilato anionico è un copolimero completamente polimerizzato di acido metacrilico, metilmetacrilato e metilacrilato. È prodotto in mezzo acquoso per polimerizzazione di emulsione di metilmetacrilato, metilacrilato e acido metacrilico, utilizzando un iniziatore di radicali liberi stabilizzato con laurilsolfato di sodio e monooleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80). I monomeri residui sono eliminati mediante distillazione in corrente di vapore. Numero CAS 26936-24-3 Denominazione chimica Poli(metilacrilato-co-metilmetacrilato-co-acido metacrilico) 7:3:1 Formula chimica Poli[(CH2:CHCO2CH3)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)-co-(CH2:C(CH3)COOH)] Peso molecolare medio Circa 280 000 g/mol Tenore/residuo all’evaporazione 28,5 – 31,5 % 1 g della dispersione viene essiccato in stufa per 5 ore a 110 °C 9,2-12,3 % unità di acido metacrilico nella sostanza secca Descrizione Dispersione bianco-latte (forma commerciale: una dispersione al 30 % della sostanza secca in acqua) a bassa viscosità con debole odore caratteristico Identificazione Spettroscopia di assorbimento infrarosso Caratteristica del composto Viscosità Max. 20 mPa.s, 30 rpm/20 °C (viscosimetro Brookfield) pH 2,0–3,5 Densità relativa (a 20 °C) 1,058-1,068 Solubilità La dispersione è miscibile con acqua in qualsiasi proporzione Il polimero e la dispersione sono liberamente solubili in acetone, etanolo e alcool isopropilico. Solubili se miscelati con idrossido di sodio 1 N in un rapporto di 1:2. Solubile al di sopra di pH 7,0 Purezza Indice di acidità 60-80 mg KOH/g di sostanza secca Ceneri solfatate Non più dello 0,2 % nella dispersione Monomeri residui Monomeri totali (somma di acido metacrilico, metilmetacrilato e metilacrilato): non più di 100 mg/kg nella dispersione Emulsionanti residui Laurilsolfato di sodio non più dello 0,3 %, nella sostanza secca Polisorbato 80 non più dell’1,2 %, nella sostanza secca Residui di solventi Metanolo non più dello 0,1 % nella dispersione Arsenico Non più di 0,3 mg/kg nella dispersione Piombo Non più di 0,9 mg/kg nella dispersione Mercurio Non più di 0,03 mg/kg nella dispersione Cadmio Non più di 0,3 mg/kg nella dispersione»